

y 



34! 





Gnu. 



Manganoxydoxydul 

 Kohlensaurer Kalk 



Gr 



m. 



0,0694 entsprech. 0,0645 MnO. 



0,4800 Ca20. 



0,0024Mg'^O. 



0,2909 PO 5 . 



= 0,3206. Grm.. 



11 



11 



-0,8572 

 PyMphosphorsaureltagnesia— 0,0067 

 PyröphosphorsaureMagnesia— 0,4546 



5) Summe von Ca 2 3 . P 2 5 + CaF 

 hieraus wurde bestimmt pyrophosphorsaure Magnesia » 

 0,19,34 Grm., entsprechend 0,1238 Grm. P 2 5 oder 0,2702 

 Grm. Ca 2 3 . P 2 5 ; der erste Niederschlag enthielt also 0,0504 

 Grm. CaF oder 0,0245 Fluor. 



Mangan oxy doxy dul 

 Kohlensaurer Kalk 



Grm. 



Grm. 



0,0704 entsprech. 0.0654 MnO. 

 0,8582 entsprech. 0,4814 Ca 2 0. 



Eisenoxyd gemessen durch 2,6 CG. Chamäleon. 



PyrophosphorsaureMagnesia=0,0100 entsprech. 0,0036Mg 2 O- 

 PyrophosphorsaureMagnesia=0,4706 



I 



PQ 5 42,96 % 



F 



Cm 2 



Mg 2 



FeO 0,92 



MnO — 



ünlösl. 



II 











» 



11 



11 



11 



2,91 



11 



11 



11 



in 



41,92 



2,88 

 47,91 



0,84 

 0,92 

 6,72 

 0,14 



» 







0,3008 P 2 O s . 

 IV V 



42,87 % 42,39 "/„ 



11 



11 



11 



11 



11 



11 



2,76 



48,00 

 0,24 



0,93 



6,45 

 0,1J2 



11 



11 



11 



11 



11 



11 



2,45 



48,14 



0,36 



0,92 



6,54 

 0,18 



Sanerstoffabzug 

 für Fluor 



100,97 

 1,26 



1) 



11 



101,37 

 1,16 



11 



)1 



101,48 

 1.03 



99,7 1 



11 



'1 



11 



11 



11 



11 



11 



11 



11 













„ 100,21 „ 100,45 

 Aus den vorstehenden Analysen ergibt sich unzweifel- 

 haft, dass das vorliegende Mineral ein Apatit, in welchem 

 ein Theil der Kalkerde durch Manganoxydul ersetzt ist; es 

 wird daher wohl gestattet sein, diese Abart als „Mangan- 

 apatit" zu bezeichnen, wie man früher von Fluor und 

 Chlorapatit gesprochen hat. 



Dagegen dürfte es schwer sein, aus den vorliegenden 

 analytischen Resultaten für die Zusammensetzung des Apa- 

 tites die althergebrachte Formel 



CaF + 3 CaO :{ . PO 5 

 zu deduciren. Dieser Ansicht entsprechend müsste nach 

 Rammeisberg der reine Kalkfluorapatit enthalten : 



